( 7«o ) 



graphite et ne peut être brûlé dans l'oxygène qu'à une température assez 

 élevée, de sorte que sa combustion ne peut s'effectuer que dans un tube de 

 porcelaine. 



» En résumé, toutes ces condensations de la vapeur de carbone nous 

 ont toujours donné du graphite. 



» Lorsque ces diverses expériences ont été terminées, nous avons pensé 

 à les vérifier avec un petit appareil bien connu, la lampe à incandescence. 

 Tout le monde connaît aujourd'hui le dispositif de cet appareil. Un fila- 

 ment de charbon est réuni, grâce à un dépôt électrolvtique de cuivre, aux 

 extrémités de deux fils de platine. Ce filament est enfermé dans une am- 

 poule de verre dans laquelle on a fait le vide avec la trompe à mercure. 

 Après un temps d'éclairage qui varie de Soc"" à goo"", on voit un léger 

 voile noir se produire sur le verre. Ce dépôt augmente et met bientôt la 

 lampe hors d'usage. D'autres fois, sous l'action d'un courant trop intense, 

 le filament se brûle en un point et donne en même temps et tout d'un 

 coup, le même dépôt qui se répand uniformément sur l'intérieur de 

 l'ampoule ('). 



» Si l'on recueille ce dépôt noir dans un verre rempli d'eau, et si on 

 l'examine au microscope, on remarque : des cristaux très petits de siliciure 

 de carbone de forme caractéristique, des cristaux empilés rappelant la si- 

 lice obtenue par M. Marsden dans l'argent en fusion, et surtout de petites 

 masses plus ou moins agglutinées de couleur noire. Ce dernier dépôt, avec 

 un fort grossissement, ne nous a pas présenté trace de cristallisation. Nous 

 devons faire remarquer, en même temps, que, sur le liquide, nage une pel- 

 licule mince qui, au microscope, a une teinte marron. Le contenu d'une 

 lampe a été traité par le mélange d'acide azotique et de chlorate de potas- 

 sium, et la matière noire ne s'est pas détruite aussitôt. On a maintenu ce 

 mélange pendant douze heures à la température de 60°, et après lavage et 

 décantation, le léger dépôt obtenu, examiné au microscope, nous a pré- 

 senté des cristaux très nets d'oxyde graphitique. On a enlevé alors la petite 

 lamelle supérieure, on a fait évaporer le liquide, et le résidu, sur la plaque 

 même de verre, a été porté au rouge sombre. Un nouvel examen microsco- 



(') Une trace de silice ou de sel de calcium déposée accidentellement sur le filament 

 de carbone peut fournir un siliciure de carbone ou un carbure de calcium fusible ou 

 volatil, qui amène une diminution du diamètre du filament. En ce point, la résistance 

 augmente et le courant dé>cloppe une température plus élevée; dès lors, le carbone se 

 volatilise et le lilainent ne tarde pas à se rom2)re. 



